- 87 



MORFOLOGIA DESCRIPTIVA 



.El faicirnlum es formado de varias fibras printipales, que salen de la base del tallo. A estas 

 se adhieren muchas fibras chicas. Células perenquimáticas son frecuentes. El color 

 es amarillo blanquecino con tinte verde cuando es fresca todavia, después de medio 

 año el color se i)arece al de madera de cedro. 



Xí7í fibras son en i)arte en ambas puntas cortadas pero existen también ¡cuntas agudas. Las 

 vistas microscópicas muestran en algunas partes células paremquimáticas. Además 

 se distinguen los canales del floém. 



I^os corles diametrales se asimilan a la forma oval. Existen siempre cuatro canales que están 

 excéntricas, así que hay a una punta del oval paredes angostas y a la otra anchas. 

 Esta última es menos lignificada Muchos cortes muestran una estrangulación. 



Jms ce'ijtlas. Se distinguen dos clases de células: cortas y largas, pero las cortas prevalecen 

 mucho. Con fuerte aumento se distingue bien el lumen. Una punta es más atemada 

 que la otra. 



leniza. En la ceniza se ven fragmentos de fibras. Al mojar con ácido clorhídrico quedan 

 formaciones parecidas a sartas de perlas cuyas partículas consisten en cuerpos opa- 

 C(,iS y esféricos. Este fenómeno se parece mucho al conocido i^or Musa textilis y 

 [)aradisiaca, pero se distingue i)or la forma de sus componentes. 



DATOS QUIMICOS 



REACCIONES MICROQUINICAS 



Solución de yodo y ácido sulfúrico 

 Solución de Herzberg 

 Oxido de cobre amoniacal 

 Sulfato de anilina 

 Florojilucina 



moreno 

 moreno 

 No reacciona 

 amarillo 

 violeta 



Humedad 

 Ceniza 



Celulosa bruta 

 Indeterminado 



ANALISIS QUIMICO 



12,20 7° 

 4-30 » 



42,00 » 



BLANQUEO Y TINTORERIA 



Blanqueo con permanganato de potasio y ácido sulfuroso incompleto. 



Blanqiteo con Cloro incompleto. 



Teñido con ácido carminico medio violeta. Decoloración lenta. 



Cloro gastado para el blanqueo de 100 g. de fibra 0,5990 g. 

 Cloro usado para la decoloración del ácido carminico absorbido por 



IDO g. de fibra 0,0072 g. 



